76 H. MUßAOKA. 



ist bekaiiDt, dass eine Metallplatte, die man käuflich bekommt, nicht an 

 allen ïheilen gleiche Elasticität hcüitzt und diese ist ja auch abhängig 

 von der Richtung bei gewalzten Platten. Zur grösseren Sicherheit 

 nahm ich daher eine einzige Kreirfscheibe, glühte sie in starkem 

 Kohlenfeuer zwischen zwei ebenen Ziegelsteinen aus und liess sie an. 

 Nach der Abkühlung wurde sie mit Säure gewaschen, um sie von 

 Oxydschicht zu befreien. Darauf wurde sie an einer Seite mit Wood'- 

 schem Metalle in beschriebener Weise (§ 2) belegt nnd an der anderen 

 Fläche geschliffen und polirt. War die Messung des Krümmungs- 

 radius vor und nach der Ablösung des Wood'schen Metalles fertig, so 

 wurde dieselbe Scheibe wieder ausglüht und in genau gleicher Weise 

 behandelt und gemessen. Diese Operation wurde wiederholt vor- 

 genommen, so dass die Metallscheibe allmälig dünner wurde. Selbst 

 bei dieser Sorgfalt kamen Unregelmässigkeiten noch vor. Es wurde 

 daher bei wenig differirenden Dicken Mittel genommen. 



Die für vier Metalle Kupfer, Messing, Stahl und Gold erhaltenen 

 Zahlen zeigten, dass die A'/liängiglcett des Krüiiiniuugsdradius vo'i der 

 Dicke am besten durch die, Formel : 



r ^ Aa' (4) 



sich ausdrücken läsof, Avorin r den reducirten Krüuunungsradius, a die 

 Dicke und A eine von der Substanz abhängige Contante bedeutet. 

 Geometrisch ist A der Krümmungsradius für die Einheit der Dicke. 

 Der Werth von A wurde aus den beobachteten Zahlen berechnet und 

 aus demselben wieder der Krümmungsradius r zurückberechnet. Die 

 AA'^erthe sind in der foljrenden Fabelle enthalten : 



